II 74 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Dans l'une des expériences eflectuées, la fonte refroidie lenleiuent avait la compo- 

 sition suivante : 



Carbone total 3 , 94 



Graphite 3,55 



Silicium 0,95 



Manganèse o,4' 



l'hosphore 0,010 



Soufre 0,018 



La partie refroidie brusquement et qui ne contenait pas de trace de graphite a été 

 recuite pendant a heures à 1000°; elle contenait ensuite 8,69 pour 100 de carbone 

 graphitique de recuit. 



Nous avons séparé une ceilaine quantité de carbone de chacune de ces 

 fontes en les traitant par l'acide azotique bouillant. Les carbones séparés, 

 traités par le mélange d'acide azotique et de chlorate de potassium, suivant 

 la technique indiquée par Moissan, se sont transformés en oxyde graphi- 

 tique avec la même vitesse, c'est-à-dire qu'il a fallu, dans les deux cas, 

 cinq attaques successives pour les transformer intégralement. 



Les dimensions des cristaux d'oxyde graphitique différonl un peu, ainsi 

 que leur coloration, mais cela peut être dû à la différence des dimensions 

 des grains de graphite attaqués, différences faciles à constater par Texamen 

 micrographique. 



Nous avons ensuite soumis les deux fontes à l'action d'un courant d'hydrogène soi- 

 gneusement purifié à la température de 1000°, et nous avons nettement observé, dans 

 plusieurs séries d'expériences, la décarburation progressive avec les deux fontes. Dans 

 l'un des essais, après 7 heures de chauffage à 1000° dans l'hydrogène, la fonte grise, 

 par refroidissement lent, contenait 0,70 pour 100 de carbone total, dont o, i5 à l'étal 

 de graphite et o,55 à l'étal de carbone combiné et la fonte grise par recuit contenait 

 0,80 de carbone total, dont 0,20 à l'étal de graphite el 0,60 à l'état de carbone com- 

 biné. Après i4 heures de cliauffage à 1000°, les deux fontes ne contenaient plus que 

 des traces de carbone non dosables. 



Ces expériences nous conduisent donc à conclure, conti-airement à l'opi- 

 nion de Forcjuignon d'une part, de Wust et Geiger d'autre part, que le gra- 

 phite et le carbone graphitique de recuit peuvent tous deux être gazéifiés 

 intégralement au contact de l'hydrogène à 1000". {]e résultat conduit à 

 considérer comme légitime l'habitude qu'on a prise depuis Roozeboom de 

 regarder le graphite et le carbone graphitique de recuit comuie formant une 

 seule phase dans les systèmes fer-carbone. 



